## INFO TEKNIK

## STUDI PEMANFAATAN ABU TERBANG LIMBAH HASIL PEMBAKARAN CAMPURAN CANGKANG DAN SERABUT KELAPA SAWIT SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN PADA PEMBUATAN BETON NORMAL DI LAHAN BASAH
Fauzi Rahman, Gawit Hidayat, Novita Bertiani
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat E-mail  : fauzirahman@ulm.ac.id

## ABSTRACT
According  to  the Badan  Pusat  Statistik data  in  2018,  the  total  area  of  oil  palm plantations  in  Indonesia  currently  reaches  around  12.3  million  hectares.  Solid  waste  is  the most  waste,  which  is  around  35-40%  of  the  total  Fresh  Fruit  Bunches  (FFB)  which  is processed in the form of empty fruit bunches, fiber, fruit shells, and burnt ash. PT. Hasnur Citra  Terpadu  in  Rantau,  Tapin  Regency,  South  Kalimantan  is  one  of  the  Palm  Oil  Mill which in the combustion process of a boiler engine using oil palm shells and fibers is burned simultaneously. The result of the combustion process  produces waste in  the form  of boiler crust ash which is fine textured (fly ash) and coarse textured (bottom ash). This study uses fly ash as a cement substitution for concrete mixtures.
The making of mortar specimens was varied with fly  ash with  a percentage of 0%, 10%, 15%, 20% and 25% which will be tested for compressive strength at the age of 3 days, 7 days,  14 days,  21 days, and 28 days.  Then the  making of concrete specimens is  planned with  a  quality  of  25  MPa  and  the  concrete  compressive  strength  is  tested  at  the  age  of  3 days, 7 days, 14 days, 28 days and 56 days and the split tensile strength test of the concrete at 28 days.
Based  on  the  results  of  the  mortar  compressive  strength  analysis,  the  optimum mixture  of  fly  ash  is  10%  which  is  used  for  making  concrete.  The  average  compressive strength  of  normal  concrete  at  28  days  is  26.33  MPa  and  the  compressive  strength  of concrete  with  10%  fly  ash  (optimum  concrete)  is  26.14  MPa  exceeding  the  design compressive  strength  of  25  MPa.  Based  on  the  results  of  the  split  tensile  strength  test  of concrete  at  the  age  of  28  days,  it  was  obtained  3,914  MPa  for  normal  concrete  and  3,466 MPa for optimum concrete.
Keywords: fly ash, normal concrete, cement substitution

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Penghasil kelapa sawit terbesar salah satunya adalah Indonesia. Pada saat ini luas area  perkebunan  kelapa  sawit  jumlah  totalnya  di  Indonesia  mencapai  sekitar  mencapai 12,3 juta hektar pada tahun 2017 (Statistik, 2018) . Besarnya angka produksi maka limbah yang dihasilkan juga sangat  besar  yaitu berupa limpah padat,  cair dan gas. Bahan bakar mesin boiler yang digunakan pada saat ini adalah  serabut kelapa sawit dan cangkangnya (limbah padat). Menurut Mulia 2007, kurang lebih 100 kg/minggu abu layang dan sekitar lebih 3 sampai dengan 5 ton/minggu abu kerak boiler dihasilkan dari pembakaran limbah kelapa sawit (Mulia. 2007).
Salah  satu  pabrik  kelapa  sawit  yang  menggunakan  cangkang  dan  serabut  kelapa sawit sebagai bahan bakar mesin boiler adalah PT. PT. Hasnur Citra Terpadu di Rantau Kabupaten  Tapin  Kalimantan  Selatan.  Limbah  abu  kerak  boiler  yang  dihasilkan  berupa fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu dasar). Abu terbang merupakan limbah padat utama  hasil  pembakaran  boiler  dan  dalam  proses  pembakaran  cangkang  dan  serabut kelapa  sawit,  abu  yang  dihasilkan  memiliki  titik  leleh  yang  lebih  tinggi  dari  pada temperatur  pembakarannya  (Simamarta,  2017).  Kondisi  ini  menghasilkan  abu  dengan butiran-butiran  yang  sangat  halus  berwarna  gelap  dan  bobot  yang  lebih  ringan dibandingkan  abu  dasar  (Simamarta,  2017). Pada saat  ini  limbahnya  berupa  abu  kerak boiler  dimanfaatkan  pihak  pengelola  pabrik  sebagai  bahan  campuran  pupuk  untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit.
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  abu  terbang  pada  pembuatan beton  normal  di  lahan  basah,  sebagai  substitusi  semen.  Dengan    memvariasikan  abu terbang  dari  0%,  10%,  15%,  20%  dan  25%  dibuat  sampel  mortar  dan  untuk  campuran beton digunakan  kadar  optimum  berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  mortar.  Penelitian  ini direncanakan  dengan  mutu  beton  25  Mpa.  Beton  dengan  kadar  optimum  dan  beton normal dibandingkan kekuatannya yang akan  diuji  pada  saat berumur  3, 7, 14, 28 dan 56 hari.

## 1.2 Perumusan Masalah
Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yaitu :
1. Berdasarkan  analisa  kuat  tekan  mortar  pada  3,  7,  14,  21  dan  28  hari,  seberapa  besar kadar optimum abu terbang yang dapat digunakan untuk campuran beton?
2. Berdasarkan analisa kuat tekan beton pada umur 3, 7, 14, 28 dan 56 hari, sejauh mana perubahan nilai kuat tekan beton optimum dan kuat tekan beton normal?
3. Berdasarkan  analisa  kuat  tarik  belah  beton  optimum  dan  beton  normal  pada  saat berumur 28 hari, seberapa besar kuat tariknya?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Berdasarkan  analisa  kuat  tekan  mortar  pada  umur  3,  7,  14,  21  dan  28  hari,  ingin mengetahui  berapa  besar  kadar  optimum  abu  terbang  sebagai  substitusi  semen  pada campuran beton.
2. Berdasarkan  analisa  kuat  tekan  beton  pada  umur  3,  7,  14,  28  dan  56  hari,  ingin mengetahui perubahan kuat tekan beton optimum dan beton normal.
3. Berdasarkan  analisa  kuat  tarik  belah  pada  saat  berumur  28  hari,  ingin  mengetahui berapa besar kuat tarik belah beton optimum dan beton normal.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat penelitian, antara lain adalah :
1. Menemukan  jalan  alternatif  tentang  beton  yang  ramah  lingkungan  yang  memenuhi kuat tekan rencana.
2. Mengetahui fungsi lebih dari abu kerak boiler khususnya abu terbang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Beton dan Beton Normal
Beton didefinisikan sebagai campuran antara semen portland atau semen hidrolik yang  lainnya,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  campuran tambahan  yang membentuk massa padat (Badan Standardisasi Nasional, 2002). Menurut SNI 03-2847-2002, beton normal adalah beton yang mempunyai berat satuan 2200 kg/m 3 sampai  2500  kg/m 3 dan  dibuat  menggunakan  agregat  alam  yang  dipecah  atau  tanpa dipecah (Badan Standardisasi Nasional, 2002).
2.2. Komponen Dalam Campuran Beton
2.2.1. Portland Composite Cement (PCC)
Portland  Composite  Cement (PCC) didefinisikan  sebagai  pengikat  hidrolis  hasil penggilingan  bersama-sama  klinker  semen  Portland  dan  gypsum  dengan  satu  atau  lebih bahan  anorganik,  atau  hasil  pencampuran  antara  bubuk  semen  Portland  dengan  bubuk bahan organic lain (SNI 15-2049-2004, 2004).

## 2.2.2. Agregat Kasar
Agregat kasar merupakan agregat  yang mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm sampai 40 mm (Badan Standardisasi Nasional, 2002). Agregat kasar disebut juga kerikil atau batu pecah.

## 2.2.3. Agregat Halus
Agregat  halus  merupakan  agregat  yang  mempunyai  ukuran  butir  maksimum sebesar 5,00 mm (Badan Standardisasi Nasional, 2002).

## 2.2.4. Abu Kerak Boiler (Abu Terbang)
Menurut ASTM C 618-05 abu terbang dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas N, kelas F, dan kelas C (American Society for Testing and Materials, 1997).
Tabel 2.5 Klasifikasi Abu Terbang
Sumber : ASTM C 618-05 (American Society for Testing and Materials, 1997).

## 2.3. Kuat Tekan Mortar
Menurut SNI 03-6825-2002, mortar didefinisikan sebagai campuran material yang terdiri dari agregat halus (pasir), bahan perekat (tanah liat, kapur, semen portland) dan air dengan komposisi tertentu (SNI 03-6825-2002, 2002).
Menurut  SNI  03-6825-2002  kekuatan  tekan  mortar  adalah  gaya  maksimum  per satuan luas yang bekerja pada benda uji mortar berbentuk kubus dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu. Gaya  yang bekerja pada saat benda uji kubus pecah adalah gaya maksimum (SNI 03-6825-2002, 2002).
Dalam perhitungan kuat tekan mortar digunakan persamaan di bawah ini:
(2.1)
Dimana:
σ m : Kekuatan tekan mortar dalam satuan Mega Pascal (MPa)
P maks : Beban tekan maksimum dalam satuan Newton (N) A : Luas penampang sampel dalm satuan mili meter persegi (mm 2 )
Gambar 2.1 Tes Kuat Tekan Mortar

## 2.4. Kekuatan Tekan Beton
Berdasarkan  SNI  03-2847-2002  dalam  perhitungan  kuat  tekan  beton  digunakan persamaan di bawah ini (Badan Standardisasi Nasional, 2002).
(2.2)
Dimana :
ƒ' c : Kuat tekan Silinder beton dalam satuan Mega Pascal (MPa)
P : Beban hancur dalam satuan Newton (N)
A
: Luas penampang dalam satuan millimeter persegi (mm 2 )
Gambar 2.2 Tes Kekuatan Tekan Beton Silinder
σ m = 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 𝐴
ƒ' c = 𝑃 𝐴 Gaya tekan P Gaya tekan P Sampel Mortar berbentuk kubus 5 cm 5 cm 5 cm
P P Silinder ukuran diameter15 cm dan tinggi 30 cm 30 cm 15 cm

## 2.5. Kekuatan Tarik Belah Beton
Menurut  Mulyono  2003,  perkiraan  nilai  kuat  tarik  beton  hanya  sekitar  9%-15% dari kuat tekannya (Mulyono, 2003). Berdasarkan SNI 03-2491-2002 dalam perhitungan kuat tarik belah digunakan persamaan di bawah ini (SNI 03-2491-2002, 2002).
(2.3)
Dimana:
ƒ' ct =   Kuat tarik-belah dalam satuan Mega Pascal (MPa)
P =   Beban maksimum dalam satuan Newton (N) L =   Panjang sampel dalam satuan milimeter (mm)
D =   Diameter sampel dalm satuan milimeter (mm) Gambar 2.3 Tes Kekuatan Tarik Belah Beton
3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Persiapan dan Pemeriksaan Bahan
Material  yang  dipersiapkan  adalah  semen Portland  Composite  Cement dari  Tiga Roda,  agregat halus berupa pasir dari sungai Barito, agregat kasar berupa batu pecah dari Katunun Pelaihari dan air bersih dari (PDAM) serta bahan pengganti berupa abu terbang dari pabrik PT. Hasnur Citra Terpadu Tapin.
Beban  P Pelat Besi Tambahan Silinder dengan diamter15 cm dan panjang 30 cm ƒ' ct = 2𝑃 𝐿𝐷
3.2. Rancangan Percobaan

## 3.2.1. Perencanaan Komposisi Mortar
Berdasarkan  SNI  03-6825-2002,  komposisi  campuran  mortar  untuk  6  benda  uji adalah sebagai berikut : semen 500 gram, pasir 1375 gram dan air 242 ml  (SNI 03-6825- 2002, 2002).
Tabel 3.1 Persentase Campuran Mortar dengan Abu Terbang
No Nama Camp uran Bahan Pengganti Persentase Abu Terbang Jumlah Sampel Umur Rencana Keterangan 1 MR0 - 0% 15 buah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Campuran mortar normal 2 MR10 Abu terbang 10% 15 buah Substitusi Semen 3 MR15 Abu terbang 15% 15 buah 4 MR20 Abu terbang 20% 15 buah 5 MR25 Abu terbang 25% 15 buah Total 75 buah Tabel 3.2 Campuran Mortar dengan Variasi Abu Terbang untuk 15 Benda Uji No. Persentase Abu Terbang Semen (gram) Pasir (gram) Air (ml) Abu Terbang (gram) 1. 0% 1250 3437,5 605 0 2. 10% 1125 3437,5 605 125 3. 15% 1062,5 3437,5 605 187,5 4. 20% 1000 3437,5 605 250 5. 25% 937,5 3437,5 605 312,5

## 3.2.2. Desain Campuran Beton
Perencanaan  campuran  dibedakan  untuk  beton  normal  dan  beton  modifikasi menggunakan  abu  terbang  optimum  berdasarkan  nilai  kuat  tekan  mortar.  Perencanaan campuran  dibuat  berdasarkan  SNI  03  –  2834  –  2000  (Badan  Standardisasi  Nasional, 2000).    dan  syarat  kekuatan  berdasarkan  SNI  03  –  2847  –  2002  (Badan  Standardisasi Nasional, 2002).

## Tabel 3.3 Campuran Beton dengan Abu Terbang

## Untuk Pengujian Kuat Tekan
No Nama Campuran Bahan Pengganti Bahan substitusi semen Jumlah Sampel Umur Rencana Keterangan 1 ATB1 - 0% 15 buah 3 , 7 , 14 , 28  dan 56 hari Campuran Beton Normal 2 ATB2 Abu Terbang Optimum 15 buah Substitusi semen Untuk Tes Kuat Tarik Belah 1 ATB3 - 0% 3 buah 28 hari Campuran Beton Normal 2 ATB4 Abu Terbang Optimum 3 buah 28 hari Substitusi Semen Jumlah 36 buah 3.3. Tes Sampel

## 3.3.1. Tes Kuat Tekan Sampel Mortar
Tahapan tes  kuat tekan sampel mortar adalah sebagai berikut:
1. Permukaan  sampel  dikeringkan  dengan  lap  dan  dibiarkan  selama 15  menit  setelah sampel diangkat dari perawatan.
2. Catat berat sampel setelah ditimbang.
3. Sampel  ditekan  dengan  alat  mesin  penekan  sampai  sampel  pecah,  kemudian  catat besar gaya tekan maksimumnya.
4. Hitung kekuatan tekan menggunakan persamaan 2.1.

## 3.3.2. Tes Kuat Tekan Sampel Beton
Beton dikeluarkan dari bak perendam sehari sebelum dites, kemudian dikeringkan sampai kondisi  SSD (Surface Saturated Dry) atau jenuh kering permukaan. Selanjutnya menimbang  dan  mencatat  masing-masing  berat  sampel,  kemudian  sampel  dites  tekan setelah  meletakan  sampel  di  mesin  kuat  tekan.  Selanjutnya  mencatat  beban  maksimum sampel hingga pecah. Hitung kuat tekan beton dengan persamaan 2.2.

## 3.3.3. Tes Kekuatan Tarik-Belah Sampel Beton
Persamaan  2.3.  digunakan  untuk  menghitung  besarnya  kekuatan  tarik  belah sampel  beton.  Kekuatan  tarik  belah  sampel  beton  merupakan  sampel  berbentuk  silinder
yang dites secara tidak langsung dimana sampel diletakkan mendatar sejajar permukaan alat tekan.

## 3.4. Analisis Hasil
Analisis hasil pada penelitian ini terbagi menjadi 3 analisis, yaitu :
1. Proses analisa kuat tekan terhadap sampel mortar dengan variasi abu terbang 0%, 10%, 15%, 25%, 35%, 50% yang dites saat sampel berumur 3, 7, 14, 21, dan 28 hari  yang  pada  akhirnya  akan  mendapatkan  hasil  optimum  abu  terbang  yang digunakan pada pembuatan beton.
2. Proses analisa kekuatan tekan beton normal dengan variasi umur 3, 7, 14, 28, 56 hari dan kekuatan tarik belah beton pada umur 28 hari sehingga akan didapatkan kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah maksimum pada beton.
3. Proses analisa kekuatan tekan beton dengan abu terbang optimum dengan variasi umur  3,  7,  14,  28,  56  hari  dan  kekuatan  tarik  belah  beton  pada  umur  28  hari sehingga  akan  didapatkan  besarnya  kekuatan  tekan  dan  kekuatan  tarik  belah maksimum pada beton.

## 3.5. Penarikan Kesimpulan
Membuat  kesimpulan  berdasarkan  hasil  pengolahan  data  tentang  kekuatan  tekan beton  dengan  variasi  komposisi  abu  terbang  sebagai  bahan  substitusi  semen  dengan persentase  paling  optimum  didasarkan  atas  tes  kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan,  yang dibandingkan dengan kuat tekan tanpa abu terbang (beton normal).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Pemeriksaan Material

## Pemeriksaan Bahan Pengganti
Bahan pengganti yang dipergunakan adalah abu terbang hasil pembakaran limbah campuran  cangkang  dan  serabut  kelapa  sawit  dengan  hasil  pemeriksaan  tes  kandungan kimianya dilihat pada table 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Kandungan Kimia Abu Terbang
Parameter Satuan Hasil Metode
Analisis Abu (Dry Basis)
Silicon Dioxide as SiO2 persen berat  55,39 ASTM D 6349-13
Aluminium  Trioxide  as Al203 persen berat  5,74 Iron Oxide as Fe2O3 persen berat  4,17 Calcium Oxide as CaO persen berat  9,24 Magnesium Oxide as MgO persen berat  9,44 Sodium Dioxide as Na2O  persen berat  0,59 Potassium Oxide as K2O persen berat  7,99 Manganese Oxide as MnO2 persen berat  0,20 Titanium Dioxide as TiO2 persen berat  0,32 Phosphorus  Pentoxide  as P2O5 persen berat  5,86 Sulphur Trioxide as SO3 persen berat  0,53 Undetermined persen berat  0,53
Sumber : PT. Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI) 2020
Dari tabel 2.5 dan tabel 4.1, jumlah senyawa SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 nya adalah 65,3%  lebih  dari  50%  dan  kurang  dari  70%,  Senyawa  Sulphur  Trioxide  (SO3)  nya sebesar  0,53%  kurang  dari  5%  dan  Sodium  Dioxide  (Na2O)  nya  sebesar  0,59%  kurang dari  1,5%.  Sehingga  abu  terbang  dari  pabrik  PT.  Hasnur  Citra  Terpadu  Tapin  termasuk klas  C    bersifat  menyerupai  semen  yang  bereaksi  dengan  air  sehingga  dapat  mengeras dan menambah kekuatan.

## Hasil Pengujian dan Pembahasan Tes Kuat Tekan Mortar
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  menentukan  kadar  optimum  abu  terbang  yang akan digunakan pada campuran beton melalui perbandingan hasil kuat tekan mortar.
Gambar 4.1 Grafik Korelasi Kekuatan Tekan Mortar dengan Umur Dilihat  dari  Gambar  4.1  bahwa  semakin  bertambah  umur  mortar  maka  semakin bertambah pula kekuatan tekannya. Dan dapat dilihat juga bahwa hasil analisis kuat tekan mortar  bahwa  semakin  tinggi  penambahan  persentase  kadar  abu  terbang  pada  mortar sebagai substitusi semen yang menyebabkan kuat tekan rata-rata pada mortar cenderung menurun.
Adapun  perbandingan  kuat  tekan  antara  masing-masing  komposisi  pada  saat berumur 28 hari dapat dilihat pada Gambar 5.2.
Gambar 4.2 Grafik Kekuatan Tekan Mortar berumur 28 Hari
Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa mortar dengan kadar abu terbang 10% kuat tekan sebesar 9,81 MPa jika dibandingkan dengan kekuatan normal sebesar 10,36 MPa, maka kekuatan  akan  menurun  sebesar  5,31%.  Begitu  juga  mortar    dengan  abu  terbang  15%
0 2 4 6 8 10 12 14 3 7 14 21 28 K ua t T ek a n M o rt a r (M P a ) Umur Benda Uji (Hari) MR0 MR10 MR15 MR20 MR25 10.36 9.81 8.61 8.39 8.60 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10 15 20 25 K ua t T ek a n M o rt a r (M P a )
Variasi Mortar pada Umur 28 Hari (%)
kuat  tekannya  sebesar  8,61  MPa,  kekuatannya  juga  turun  sebesar  16,89%.  Selanjutnya mortar dengan kadar abu terbang 20% yang nilai kuat tekannya sebesar 8,39 MPa, maka kuat tekannya juga turun sebesar 19,02% dan kuat tekan mortar dengan kadar abu terbang 25% sebesar 8,60  MPa, kuat  tekannya juga turun  sebesar 16,99%. Semakin  besar kadar abu terbangnya, maka kecenderungan semakin turun kuat tekannya atas analisa kekuatan tekan mortarnya pada saat berumur 28 hari.

## Hasil dan Pembahasan Tes Kekuatan Tekan Beton
Perbandingan hasil pengujian kekuatan tekan beton ATB1 (beton normal dengan campuran  abu terbang  0%)  dan beton  ATB2  (beton  optimum dengan kadar abu terbang 10%)  dapat dilihat pada Gambar 4.3
Gambar 4.3 Perbandingan Tes Kekuatan Tekan Beton ATB1 dengan ATB2
Dapat  dilihat  pada  Gambar  4.3,  kekuatan  tekan  beton  bertambah  seiring bertambahnya umur beton. Kalau kekuatan ATB2 dibandingkan dengan kekuatan ATB1, maka kekuatan tekannya mengalami penurunan sebesar 18,4% pada saat beton berumur 3 hari, sedangkan pada saat beton berumur 7 hari kekuatan tekannya turun sebesar 12,6%, begitu juga kekuaant tekannya menurun sebesar 10,2% pada saat beton berumur 14 hari, dan  kekuatan  tekannya  menurun  sebesar  0,7%  pada  saat  umur  28  hari.  Kekuatan tekannya turun sebesar 12,8% pada saat berumur 56 hari.
Jika dibandingkan antara kekuatan tekan ATB1 dan ATB2 pada umur beton 28 hari, kekuatan tekannya tidak jauh beda dan melebihi kekuatan tekan rencana 25 MPa.
14,25 16,42 19,16 26,14 30,76 17,46 18,78 21,33 26,33 35,29 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 7 14 21 28 35 42 49 56 K u a t T e k a n S il in d e r ( M P a ) Umur  Beton  (Hari) ATB2 ATB1 f'c =25  MPa

## Hasil dan Pembahasan Tes Kekuatan Tarik Belah Beton
Untuk sampel pengujian, persentase abu terbang yang digunakan 0% (ATB 3) dan persentasi optimum 10% (ATB 4), direncanakan pada umur 28 hari.
Gambar 4.4 Grafik Kekuatan Tarik Belah Beton ATB3 dan Beton ATB4
Dilihat  dari  gambar  4.4,  bahwa  dengan  penambahan  abu  terbang  dapat menurunkan  kekuatan  tarik  belah,  nilai  kekuatan  tarik  belah  ATB3  sebesar  3,914  MPa dan ATB4 3,466 MPa pada saat sampel berumur 28 hari.

## Korelasi Kekuatan Tekan Beton dan Kekuatan Tarik Belah Beton
Menurut Mulyono, 2003 bahwa perkiraan nilai kuat tarik beton hanya sekitar 9%- 15% dari kuat tekannya (Mulyono, 2003).
Hasil perhitungan persentase kekuatan tarik belah terhadap kekuatan tekan beton bisa dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Perhitungan Persentase Kekuatan Tarik Belah Terhadap Kekuatan Tekan Beton pada Umur 28 Hari
Nama Umur (hari) Kekuatan Tekan Rata- rata satuan Mega Pascal (MPa) Kekuatan Tarik Rata- rata satuan Mega Pascal (MPa) Persentase Kekuat anTarik dalam persen (%) Ket. Hasil Analisa ATB1 28 26,33 - 14,87 Beton Normal Memenuhi ATB3 28 - 3,914 ATB2 28 26,14 - 13,26 Beton dengan Abu Terbang 10% Memenuhi ATB4 28 - 3,466
Adapun  korelasi  kekuatan  tarik  belah  beton  terhadap  kekuatan  tekan  beton ditunjukan pada perhitungan di bawah ini:
 Pada beton normal
f’ct = 0,149 f’c (4.1)
 Pada beton dengan 10% abu terbang
f’ct = 0,133 f’c
(4.2)
Korelasi  kekuatan  tarik  belah  terhadap  kekuatan  tekan  beton  dimana  nilai kekuatan  tarik  belah  memenuhi  persentase  sekitar  9%-15%  dari  kekuatan  tekannya berdasarkan persamaan 4.1 dan 4.2.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini adalah :
1. Limbah pembakaran campuran cangkang dan serabut kelapa sawit berupa abu terbang dari pabrik PT. Hasnur Citra Terpadu Tapin termasuk klas C.
2. Berdasarkan  analisa  kekuatan  tekan  mortar  pada  umur  28  hari,  besarnya  abu  terbang optimum  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai  substitusi  semen  pada  campuran  beton normal adalah sebesar 10%.
3. Seiring  dengan  bertambahnya  umur  beton,  kekuatan  tekan  beton  normal  dan  beton optimum meningkat.
4. Kekuatan  tekan  beton  normal  sebesar  26,33  MegaPascal  lebih  tinggi  dari  pada kekuatan  tekan  beton  optimum  sebesar  26,14  MegaPascal,  tetapi  sama-sama melampaui kekuatan tekan rencana 25 MegaPascal.
5. Beton  normal  dengan  kuat  tekannya  35,29  MPa  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan beton  optimum  sebesar  30,76  MPa  terjadi  pada  umur  56  hari  yang  merupakan  nilai kekuatan tekan tertinggi.
6. Kekuatan  tarik  belah  beton  untuk  beton  normal  sebesar  3,914  MPa  lebih  tinggi dibandingkan dengan beton optimum sebesar 3,466 MPa pada saat berumur 28 hari.
7. Perbandingan persentase kekuatan tarik belah beton dengan kekuatan tekan beton pada umur 28 hari diperoleh sebesar 14,87% untuk beton normal dan 13,26% untuk  beton optimum.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  setinggi-tingginya  kepada  Rektor  Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang telah memberikan dorongan dan dana dalam penelitian ini.  Tak  lupa  kepada  Ketua  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  ULM, Dekan Fakultas Teknik ULM, Koordinator Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik ULM, rekan-rekan dosen dan para mahasiswa serta pihak lain yang berkontribusi dalam penyusunan laporan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
American  Society  for  Testing  and  Materials.  (1997).  ASTM  C  618 :  Standard Specification for Coal  Fly Ash and Raw or Calcined natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in concrete. In Annual Book of ASTM Standards .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2000).  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal. SNI 03-2834-2000. Badan Standardisasi Nasional .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002).  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan Gedung. SNI 03-2847-2002. Bandung: Badan Standardisasi Nasional . Mulyono, T. (2003). Teknologi Beton. In Penerbit Andi .
Simamarta,  L.  J.  (2017). Pengaruh  Penggunaan  Bottom  Ash  Kelapa  Sawit  dengan Aktivasi Fisik Terhadap Prestasi Mesin dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Bensin 4-Langkah (p. 82). https://123dok.com/.
SNI  03-2491-2002.  (2002).  Metode  pengujian  kuat  tarik  belah  beton. Badan  Standar Nasional Indonesia , 14.
SNI  03-6825-2002.  (2002).  Metode  pengujian  kekuatan  tekan  mortar  semen  Portland untuk pekerjaan sipil. Bandung: Badan Standardisasi Indonesia .
SNI 15-2049-2004. (2004). Semen Portland Komposit. In Badan Standardisasi Nasional . Statistik, B. P. (2018). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018. In Badan Pusat Statistik .
Halaman ini sengaja dikosongkan